\ i S \V i e s II e r. 



aber bleiben in morphologisch unverändertem Zustande zurück. 

 Nicht nur in der Faser der Thespesia Lampas sondern noch in 

 mehreren anderen der nachfolgenden Fasern habe ich in der Asche 

 die Gegenwart von Krystallen nachgewiesen. Sie sind in all' diesen 

 Fällen so constant in ihrer Form, ja sogar in der Größe, sie sind so 

 constante Begleiter der hetrelTonden Fasern, daß sie sehr wichtige 

 Anhaltspunkte zur Erkennung der Faser darbieten. 



Alle von mir in den Fasern aufgefundenen Krystalle lassen sich, 

 so gering ihre Menge in der Faser selbst ist, stets leicht in der Asche 

 nachweisen. Ich habe mich überzeugt, daß alle diese Krystalle aus 

 üxaisaurem Kalk bestehen, beim Verbrennen sich in Kalk verwan- 

 deln, ohne ihre Form zu verändern. Wohl aber sind an ihnen zahl- 

 reiche, überaus feine, mit Luft erfüllte Risse zu bemerken, welche so 

 dicht neben einander liegen, daß die; Krystalle schwärzlich erschei- 

 nen, und sich erst beim längeren Lit.'gen in Flüssigkeiten aufhellen. 



2. Abelmoschas tetraphyllos Graham. 



fJie aus dem Baste dieser in den gebirgigen Theilen Hindostans 

 gemeinen Pflanze abgeschiedene Faser hat eine Länge von 0-7 Meter. 

 Ihre Farbe ist tluchsgelb, nur stellenweise hellbraun. Sie unterliegt, 

 der Feuchtigkeit ausgesetzt, mehr als die Jute einer Bräuimng. Deß- 

 halb sind auch alle von den unteren Stammtheilen herrührenden 

 Faserbüiidel braun. Die Güte der Faser leidet unter dieser Bräu- 

 nung, indem nicht nur die Festigkeit mit der Zunahme der (durch 

 Auftreten von Huminsubstanzen bedingten) Bräunung abnimmt, son- 

 dern sich auch die Hygroskopicität der Faser steigert. 



Durch ihre Feinfaserigkeit und Farbe nähert sich diese Faser 

 sehr der Jute, ist aber geringer als diese, besonders wegen der 

 raschen partiellen Verwandlung ihrer Zellwände in Huminsubstanzen. 

 Unter der Jute des europäischen Handels habe ich in einigen Proben 

 diese Faser nachgewiesen. 



Durch Jodlüsung wird die Faser goldgelb. Auf Zusatz von 

 Schwefelsäure nimmt die Farbe an Intensität zu. Kupferoxydammo- 

 niak bläut die Faser und bringt sie zur starken Quellung. Schwefel- 

 saures .Anilin färbt die Faser intensiv goldgelb. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 6-8 — 9*7 »/„. 

 Im mit Wasserdampf völlig gesättigten Räume steigt der Wasser- 



